( 7'5 ) 

 grande échelle par M. Alqtiiez, ingénieur du matériel de la voie au chemin 

 de fer du Nord, et jusqu'ici elle a efficacement protégé les bois. Le second 

 moyen, qui consiste à bien sécher les bois, demande quelques mois d'expli- 

 cation. Lorsqu'im arbre vient d'être injecté, ses pores sont pleins de liquide, 

 à tel point que si on pratique aussitôt une entaille, ce liquide s'écoule pen- 

 dant assez longtemps, parce que les vaisseaux dilatés par la pression qu'a 

 exercée sur eux la solution cuiviique, ne reprennent que lentement leur 

 volume primitif. Or, qu'on adapte une pièce de fera ce bois saturé d'eau, 

 la pièce sera mouillée par la solution cuivrique; de là, formation de sulfate 

 de fer, agent essentiellement destructeur. Ce n'est pas tout. Supposons 

 qu'iui train passe sur luie voie dont les traverses sont en cet état, le poids 

 du traiii va comprimer les traverses et refouler dans l'intérieur du bois le 

 sulfate de fer nouvellement produit : le train passé, le bois tend de lui- 

 même à revenir à sa piemière forme, et, par suite, à épandre dans toute sa 

 masse le liquide dont il s'est imbibé, en même temps qu'il remet toujours 

 un peu de solution cuivrique en présence du fer. Ce bois s'assimilera donc 

 à la longue une grande quantité de sel de fer, et comme le sulfate de fer se 

 suroxyde incessamment, les traverses seront vite hors de service. Le bois 

 sec, au contraire, n'a pas la perméabilité du bois frais; ses vaisseaux se sont 

 contractés en abandoiuiant ime portion de leur liquide; la combinaison 

 avec la cellulose est certaine; il y a enfin une sorte de minéralisation qui 

 s'oppose énergiquement à la sortie et à l'entrée de tout liquide. Voilà pour- 

 quoi il est bon et même nécessaire défaire sécher le bois, dûl-il en résulter 

 quelque dépense de plus. 



" A propos de l'action fâcheuse du fer, je rappellerai à l'Académie qu'il 

 est difficile de conserver des bois par le sulfate de cuivre si ces bois renfer- 

 ment plus de 6 pour loo de sulfate de fer. Je reviendrai prochainement sur 

 ce sujet avec des expériences concluantes. 



» La nat(U'e du terrain dans lequel les bois sont enfouis exerce une re- 

 marquable influence sur leur état de conservation. Ainsi, les bois injectés 

 au sulfate de cuivre ne se conservent pas ou se conservent mal dans le cal- 

 caire et sous les tunnels. Je n'oserais, quant à présent, essayer de rendre 

 compte de la cause de ces altérations; plus tard j'aborderai cette question 

 que j'étudie en ce moment. 



» L'Administration des lignes télégraphiques, après avoir essayé toutes 

 sortes de procédés d'injection des bois, est définitivement revenue au pro- 

 cédé de mon père. Elle y a trouvé de tels avantages, que, dernièrement 

 encore, en mettant en adjudication iSooo poteaux, elle exigeait qu'on iu- 



95 . 



